SÉANCK DU 5 MAI 1902. IO.'l7 



l'analvse des produits obtenus. Il a trouvé que les carbures d'hydrogène 

 dégagés par l'action de l'eau sur le carbure de cérium sont formés par un 

 mélange de carbures gazeux, liquides et solides, et que les carbures 

 liquides renferment des carbures saturés et non saturés. Dans son 

 Mémoire, M. Moissan a supposé que l'oxyde de cérium pourrait présenter 

 des variétés allotropiques, dont une fournit par décomposition par l'eau 

 des carbures d'hydrogène saturés, l'autre des carbures d'hydrogène non 

 saturés. Nous avons alors repris des recherches sur le carbure de cérium 

 dans lesquelles nous avonssupposé l'existence de plusieurs carbures, dont 

 un donnait par décomposition des carbures d'hydrogène saturés, l'autre 

 des carbures non saturés. Les résultats obtenus n'ont pas vérifié ces pré- 

 visions; néanmoins nous avons obtenu un corps nouveau, bien défini et 

 parfaitement cristallisé. Nous avons changé non seulement les propor- 

 tions de carbone et d'oxvde de cérium, mais aussi la variété de carbone 

 employé, la température et le mode de préparation. 



» Plusieurs dizaines d'expériences nous ont fourni un corps ayant pour 

 formule CeC^,2CeO-, c'est-à-dire un oxycarbure. 



)) Préparation. — L'oxyde de cérium parfaitement pur, obtenu par le 

 procédé décrit précédemment (' ), était très intimement mélangé avec du 

 noir de fumée soigneusement calciné dans la proportion de 172^,2 d'oxyde et 

 22S de noir de fumée. Cette proportion est inférieure à celle exigée pour la 

 réduction totale de l'oxyde. Le mélange placé dans une nacelle de charbon 

 était chauffé an four électrique à tube de M. Moissan, avec un courant de 

 600 ampères et 120 volts. Après i minute de chauffe, la fusion est déjà 

 complète. La matière est recouverte de graphite et d'une couche légère 

 d'oxyde. On sépare alors mécaniquement les impuretés et l'on traite la 

 masse concassée par l'eau glacée qui décompose le carbure. On élimine par 

 lévigation le graphite et l'hydroxyde de cérium. Après lavage à l'alcool et 

 à l'éther, on sèche à 4o°-5o°C. La matière se présente alors en cristaux 

 tabulaires de i""" à 2™™ d'une couleur brun métallique. Vus au microscope 

 ils sont transparents, avec une couleur rouge brun. L'analyse qualitative 

 nous a montré la présence des corps suivants : cérium, carbone, traces de 

 fer et d'azote. L'analyse quantitative du cérium a été effectuée par simple 

 calcination, le carbone a été dosé par combustion. L'azote a été dosé en 

 chauffant 3^ de matière bien pulvérisée et mélangée avec de l'oxyde de 

 cuivre dans un courant d'acide carbonique. Nous avons obtenu seulement 



(') Comptes rendus, t. CXXXIII, p. 221. 



C. R., 1902, I" Semestre. (T. CXXXIV, N- 18.) ï 3g 



